( '6, ) 

 » Nous publierons en temps utile les éphémérides nécessaires pour 

 faciliter les recherches et les observations. » 



CHIMIE MINÉRALOGIQUE. — De la reproduction de t'étain oxydé et du rutilé; 

 par M. H. Saixte-Ci.aire Deville. 



<' J'ai fait voir déjà le parti qu'on peut tirer d'un agent minéralisateur 

 das plus puissants, l'acide chlorhydrique gazeux, pour obtenir à l'état cris- 

 tallisé un certain nombre d'oxydes métalliques que nous présente la nature, 

 surtout parmi les produits volcaniques. Dans ces derniers temps j'ai réussi 

 par les mêmes procédés à préparer la martite magnésienne du Vésuve avec 

 luie perfection de forme telle et une composition si bien déterminée, que je 

 demanderai à l'Académie la permission de consacrer à mes analyses et à 

 mes études sur ce sujet intéressant un Mémoire que j'aurai bientôt l'hon- 

 neur de lui soumettre. 



» Etain oxjdé ou cassitérite. — ie désire seulement aujourd'hui montrera 

 l'Académie des échantillons d'étain oxydé de la plus grande beauté, qu'on 

 prépare très-facilement par la méthode que j'ai déjà décrite, c'est-à-dire par 

 la réaction sur l'oxyde d'étain amorphe d'un courant lent d'acide chlorhy- 

 drique gazeux. Ces cristaux appartiennent à la même forme que l'étain 

 oxydé ou cassitérite de la nature. Ce sont des octaèdres à base carrée déter- 

 minés par une zone caractéristique de huit faces présentant les angles de 

 1 35" des faces verticales d'un prisme carré. Leur analyse m'a fourni les résul • 

 tats suivants : 



Etain (i) 78,7 Sn 78,7 



Oxygène 21, 3 O' 21 ,3 



lOO o 



» Quand on veut obtenir des cristaux de grande dimension, il faut pré- 

 cipiter un peu le courant d'acide chlorhydrique et se servir de l'appareil 

 très-simple que j'ai employé dans ces recherches. L'oxyde d'étain provenant 

 de l'action de l'acide nitrique sur l'étain et bien calciné est introduit dans 



(i) Celte analyse, effectuée sur une matière limpide, incolore (à une teinte rose près) et 

 d'une extrême pureté, confirme jusqu'à la dernière décimale l'équivalent de i'élain fixé par 

 M. Dumas. L'étain provenant de cet oxyde, en sortant de l'appareil de réduction, avait la 

 couleur de l'argent le plus pur. 



C. R., 18G1, 2me Scmesf/e. (T. LUI, No 4.) 2 2 



